( ^i5 ) 



» Cette expérience, qui montre que les produits de l'aclion de la zircone 

 et celle du zircon sur le carbonate de soude sont les mêmes, ainsi que les 

 suivantes, qui montrent l'action du zircon sur les chlorures, semblent pou- 

 voir servir à l'histoire des silico-zirconates de la nature; on aurait en effet 

 très-peu de chance en cherchant à préparer des silico-zirconates par l'action 

 d'un mélange de silice et de zircone à des ten)pératures élevées, au moins 

 dans les conditions où j'ai opéré. 



» Zircon et les chlorures de calcium ou de magnésium. — Le zircon ou un 

 mélange correspondant de silice et de zircone est attaqué très-vivement par 

 les chlorures de calcium et de magnésium. Les produits cristallisés de la 

 réaction ne contiennent pas de silice, ce sont de véritables zirconates. 



» Pour préparer le zirconate de chaux, on chauffe un mélange de silice et 

 de zircone avec un excès de chlorure de calcium au rouge vif pendant cinq 

 à six heures. On traite avec de l'eau acidulée par de l'acide chlorhydrique, 

 il se forme de la silice floconneuse, provenant probablement de la décom- 

 position d'un silicate de chaux; il se dépose une poudre cristalline très- 

 brillante, qui ne contient que de la zircone et de la chaux. A cause d'une 

 certaine quantité de zircone amorphe qui est mélangée aux cristaux, je ne 

 peux pas encore compter sur les résultats des analyses. Les analyses faites 

 sur les cristaux les mieux triés semblent indiquer qu'un excès de zircone 

 entre dans la composition du sel, qui serait alors un sel acide. 



» On prépare le zirconale de magnésie en chauffant dans lui creuset de 

 platine, au fond duquel on a mis du chlorhydrate d'ammoniaque, un 

 mélange de silice et de zircone avec un excès de chlorure de magnésium. On 

 chauffe rapidement presque au blanc et on maintient le creuset à la tempé- 

 rature de volatilisation du chlorure pendant environ une heure. Cette réac- 

 tion se produit en beaucoup moins de temps que la réaction du chlorure 

 de calcium. La masse refroidie est traitée par de l'eau et de l'acide chlor- 

 hydrique; il se dépose une poudre cristalline, composée de zirconate et 

 de périclase. Quand l'opération a bien réussi, on obtient le zirconate de 

 magnésie en beaux cristaux. Malgré toutes les précautions, je n'ai pas réussi 

 à éviter la formation de la périclase : ce corps est alors en octaèdres mesu- 

 rables d'une netteté remarquable; la plus grande partie se trouve sur les 

 côtés du creuset, mais une certaine quantité se trouve toujours, et d'autant 

 plus que l'opéralion a duré plus longtemps, tantôt mélangée avec le zir- 

 conate et tantôt implantée et adhérente aux cristaux de zirconate. Ces grou- 

 pements de zirconate prismatique et des octaèdres de périclase sont trés- 



